7l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Températures ^a" 60" 80° 100° 12Ô" 140° 200° 



Grosseur des grains (').. . (début) o™">,6 i""", 3 2'»™, 5 3™'", 5 2'""\3 i""",6 

 Distance de propagation à 



partir du pli (début) o™",; 2™'", 5 9""" 12""' » » 



Pour l'épaisseur de o™™, I, Imites choses égaips d'ailleurs, les chifl'res précédents 

 sont prescjue diminués de moitié; la réduction est analogue pour l'épaisseur de 



I m m 



mm 

 mm 



Plomb (même observation que pour lélain) : recuit de 3o minutes; épaisseur o""". '1 



Températuies 200° 240° 260° 3oo° 



Grosseur des grains o'""'. 1 o""%3 i""" 2""" à 3 



Distance de propagation o™"',5 i™n%3 2""", 2 6 



(résultats peu réguliers). 



Zinc : épaisseur o™'",5; temps de recuit 4' minutes. 



Températures 160° 25o° Soo" 35o° 4oo° 



Grosseur des grains o™'",2 o™",9 o'""',9 i'"'^,'] S'"™ et plus 



Dislance de propagation i""" 4'"™ 4"'™, 5 5""" S""" 



Alumiml'M : recuit de 45 minutes; épaisseur o™™,45' 



Températures 35o" 4oo° 45o° 5oo° SSo» 600° 



Grosseur des grains o""°,2 o"'"",^ i"'™,5 2""", 5 3""", 5 4'""\'J 



Distance de propagation.. o™'",4 i™™ 2"'">,5 S"'" lo'"-" u 



Cuivre : recuit de 3o minutes; épaisseur o™"',2. 



Températures 600° 800° 900° 1000" 



Grosseur des grains o"™, i o'°'",4 o"™,7 o""",8 



Distance de propagation o">"\5 i""",3 4""" 7""" 



(résultats irréguliers). I>es cliifl'res sont plus élevés pour les laitons et moins pour les 

 bronzes d'aluminium. 



Fer. — Les résultats obtenus jus(|u'ici n'ont pas été réguliers. On obtient en 

 général des grains maxima de o"'™. 3 à o™"*, ~ aux températures de 600" à 800° 

 en 1 heure, se propageant à i™'" ou 2""" dans les tôles de o'"™, 4 environ. Les cliid'res 

 sont plus élevés pour l'acier extra-doux. 



Ces pliénoiuènes jouent induslrielkmeiJt un rôle iinporlaiit, un grand 

 nombre d'ustensiles étant fabriqués en tôles métalliques recuites, ptiées et 

 perforées. 



Le chnujfage au delà de la transformation, ((joo") pour le fer, l'addition 

 (ïélérnents étrangers pour les autres métaux, sont les remèdes à employer 

 pour les préserver des conséquences nuisibles de ces phénomènes. 



(') Côté du carré équivalent, grains maxima. 



